— 494 — 



notasi un evidente gomito, per discendere ulteriormente sino a circa 190° e 

 a 60 mol °/ 0 di cloruro rameoso ove si nota un nuovo gomito ; finalmente 

 la curva di cristallizzazione primaria discende ad un punto eutettico a 150° 

 e a 68 mol % di CuCl, per risalire infine direttamente al punto di solidi- 

 ficazione del cloruro rameoso puro (422°). 



Le curve di raffreddamento delle miscele da 0 a 51 mol % di CuCl 

 presentano, oltre all' inizio di cristallizzazione, un punto di arresto a tem- 

 perature variabili da 232° a 260°, le cui durate non sono esattamente cal- 

 colabili, ma sono massime a 30, 33.3, 35 mol % di CuCl. Le curve di 

 raffreddamento delle miscele da 20 a 60 mol % presentano inoltre un nuovo 

 arresto a temperature variabili da 180° a 190°, il cui massimo di durata 

 sta fra 53 e 60 mol %; quelle delle miscele da 60 a 100 mol °/ 0 presen- 

 tano oltre all'inizio di cristallizzazione solamente l'arresto eutettico a 150°, 

 cbe si nota anche a concentrazioni molto inferiori di 60 mol % di CuCl. 

 Inoltre le curve di raffreddamento delle miscele a 20, 30, 33.3, 35.40 pre- 

 sentano un netto punto d'arresto a 105°, cosicché per certe concentrazioni, 

 p. es. 40 mol % di CuCl, la curva di raffreddamento corrispondente pre- 

 senta, oltre all'inizio di cristallizzazione, altri quattro punti di arresto. 



Le temperature di arresto tanto a 250° quanto a 190° non possono cor- 

 rispondere che alla formazione di due composti decomponibili per fusione, 

 essendo da escludersi che l'arresto a 190° spetti ad una trasformazione allo 

 stato solido del composto che si forma a 250°, per il fatto che mentre per 

 quest'ultimo le durate di arresto sono massime per miscele da 20 a 40 mol % 

 di CuCl, per il punto di arresto a 190° sono massime tra il 40 e 60 mol °/o 

 di CuCl. L'arresto a 105° che si nota nelle curve di raffreddamento di alcune 

 miscele (la miscela eutettica ha la sua temperatura di solidificazione a 150°) 

 spetta certamente ad una trasformazione allo stato solido del composto che 

 ha la sua temperatura di formazione a 250°, essendoché già per miscele a 

 50 mol °/ 0 di CuCl detto arresto non è più visibile. 



